( 309 ) 
découvrir l'existence du pouvoir rotatoire dans les cristaux de benzile 
(C#H0?), corps obtenu par Laurent, en 1835, parmi les dérivés de les- 
sence d'amandes amères, et qui a été l’objet de nombreux travaux chimiques 
de sa part et de la part de M. Zinin. * 
» Les cristaux sur lesquels jai pu opérer ont été préparés par M. Zinin 
à Saint-Pétersbourg. Leurs dimensions, peu ordinaires, dépassent 13 milli- 
mètres de longueur sur 7 millimètres de diamètre ; leur couleur est le jaune 
de soufre; ils sont tres-tendres (dureté = 1,5) et très-fragiles; leur densité 
est de 1,23 à 15 degrés centigrades; leur transparence est assez grande et 
leur structure intérieure assez homogène pour qu’on puisse les soumettre 
à toutes les épreuves de la lumière polarisée. 
» Comme l’a indiqué Laurent, la forme du benzile est celle d'un prisme 
hexagonal régulier basé ; trois arêtes alternes de la base sont remplacées par 
les faces d’un rhomboëdre aigu d’environ 8o degrés; les trois autres arêtes 
1 
portent une double troncature composée de l’équiaxe b' et de l'inverse e°. 
» Les angles calculés, comparés aux angles mesurés, sont : 
Angles calculés. Angles mesurés. 
D rl ia er EE ee 118° moyen. 
PR RM. Di hear ser us Mio o°, 
PË A E E eea aa MORE TER: 
aeon RS TIA E DEC EDS N T OE T EE 137° 1” moyen. 
a' e7 st ns PE tan 117020" à 118°. 
b'e? — 1330 14!. DERNIER) Fans Ro VU su 133°9/. 
PR Shi QE DL, AP TT NE 129° 42”. 
fP —80° 14’ arête culminante: :.,....:.  80°0’. 
b'b' — 107° 14! arète culiminante.......... 107°21". 
1 
€? et — 8o° 14! arête culminante.... ... + » 
Angle plan du sommet = 78° 13’ 58”. 
à Le plus minutieux examen des cristaux que j'ai reçus de M. Zinin ne 
m a révélé aucune trace de formes hémièdres; mais il y aura lieu de recher- 
cher Si l’hémiédrie ne se produira pas en faisant varier les conditions de la 
Cristallisation et en employant les moyens indiqués par M. Pasteur pour la 
Provoquer artificiellement. 
» Jai reconnu que le pouvoir rotatoire de ces cristaux est un peu plus 
gr que celui du quartz. D'après la moyenne d’un grand nombre d’ob- 
Fe a TOUS faites sur trois plaques normales à l’axe principal, et dont les 
epalsseurs étaient respectivement : 20%, 416; 2%, 830; 4%%,085, j'ai trouvé, 
